20 K. F. Slotte. 



Die Temperatur in der Nähe des Drahtes war bei den Schwingungsbeobach- 

 tungen 16,4» C. 



Der letzte Werth von /' giebt mit 19500 als Werth von e 



ff = 0,18. 



Platindraht. 



Diese Beobachtungen sind weniger zuverlässig als die übrigen. Obwohl 

 der benutzte Draht unter allen Platindrähten, die zu meiner Verfügung stan- 

 den, die grösste Dicke hatte, war doch die constante Grundbelastung des Deh- 

 nungsapparates für denselben zu gross. Dies zeigte sich ganz deutlich wäh- 

 rend der Beobachtungen, indem der Draht unter dem Einflüsse der grossen 

 Belastung einige Male plötzlich permanent veilängert wurde, welche Verlän- 

 gerungen zusammen jedoch nur 0,4 mm ausmachten. Die Einstellungen wa- 

 ren auch nicht so sicher wie bei den vorhin beschriebenen Beobachtungen, und 

 das ganze Verhalten des Drahtes bei den Dehnungsversuchen lässt vermuthen, 

 dass der innere Zustand desselben ein ganz anderer war als derjenige eines 

 Drahtes, der einer massigen Belastung ausgesetzt ist. Aus letzterem Ge- 

 sichtspunkte dürften die mit diesem Drahte gemachten Beobachtungen einiges 

 Interesse darbieten. 



Die Dicke des Drahtes wurde durch Wägung bestimmt. 1041 mm von 

 dem benutzten Stücke, das vor den Beobachtungen geglfiht wurde, wogen in 

 der Luft 4,24G3 g und in Wasser von Vi° C 4,0479 g. Daraus ergiebt sich 

 das zu Wasser von 4" und leerem Raum reducirte specifische Gewicht 21,8654 

 und ;rr''^ = 0, 1 909 mnr, welcher Werth dem aus 12 Messungen mit Contact- 

 schraube sich ergebenden genau gleich ist. 



Bei der Bestimmung des Elasticitätsmodules war die Länge des Drahtes 

 vor den Beobachtungen 1050,4 mm und nach denselben 1050,8 mm. Wir 

 setzen also / = 1050,6 mm und bekommen dann zur Berechnung des Elastici- 

 tätsmodules 



- ^E^J^ - 55034 

 ^ "" 0,1909 s ~ 'X ' 



Die Resultate der Beobachtungen sind in der folgenden Tabelle zusammenge- 

 stellt. 



T. XXVI. 



